(6) 



bioxydes de cuivre, les oxydes de nickel, de cobalt, etc. Je ne me suis oc- 

 cup seulement que de la dissolutiou du pcotoxyde de plomb dans la potasse , 

 et celle du protoxyde de fer dans l'ammoniaque , afin de bien mettre en vi- 

 dence le principe de la fixation avec adhrence des oxydes sur les mtaux , et 

 montrer la marche suivre pour l'appliquer d'autres oxydes. 



c Commenons par la dissolution potassique de plomb. On a dissous dans 

 un ballon aoo grammes de potasse caustique dans 2 litres d'eau distille ; 

 on y a ajout i5o grammes de litharge ; on a fait bouillir pendant une demi- 

 heure; on a laiss reposer la dissolution; aprs quoi on a pris un cylindre en 

 porcelaine dgourdie, rempli de la dissolution tendue de son volume d'eau. 

 Le cylindre a t plong dans un bocal contenant de l'eau acidule par 

 environ ^ de son poids d'acide nitrique , dans laquelle plongeait une lame 

 de platine communiquant au ple ngatif d'un couple voltaque ordinaire 

 courant constant. Le ple positif tait en relation avec la pice recouvrir 

 de protoxyde. Supposons une lame de fer, et voyons ce qui arrive. La lame, 

 dcape sec, adoucie la lime et la ponce, a t plonge dans la disso- 

 lution. Il s'est dgag aussitt une grande quantit d'hydrogne sur la lame 

 de platine, par suite de la dcomposition de l'eau et de l'acide nitrique. 

 L'oxygne, en se rendant au ple positif, au lieu d'oxyder le fer, a chang 

 en peroxyde le protoxyde de plomb, qui, attir par le mme ple, en raison 

 de son tat ngatif, s'est dpos sur le fer et y a adhr. Quelques minutes 

 ont suffi pour que la lame soit recouverte de peroxyde de plomb, de couleur 

 noire, ayant une lgre teinte bruntre. La pice, retire, sche la sciure, 

 a support le poli au rouge d'Angleterre ; alors la surface a pris un aspect 

 noir plombeux d'un assez vif clat. Une lame de cuivre, substitue la lame 

 de fer, a prsent les mmes effets de couleur; l'adhrence a t un peu 

 moins forte, mais cet effet ne tenait probablement qu' l'tat de la surface. 

 Sur l'argent, le plaqu, surtout sur les objets dont la surface est lgrement 

 rugueuse et couverte d'asprits, l'adhrence est plus forte et supporte le 

 bruni la sanguine. La couleur est noir de jayet. Des feuilles dcoupes ont 

 t prpares de cette manire et les nervures brunies sans qu'on ait dtach 

 du peroxyde. Aprs douze heures d'exprience, quand la dissolution n'est 

 pas change et qu'il ne reste plus que trs-peu de protoxyde de plomb , la 

 surface mtallique se recouvre d'un prcipit de peroxyde de plomb qui a 

 peu d'adhrence et dont l'effet est tel, qu'il a le reflet d'un beau velours noir. 

 Un petit buste en laiton , recouvert de peroxyde de plomb et bruni , a pr- 

 sent l'aspect d'un joli bronze. Tant qu'il se dgage du gaz hydrogne sur la 

 lame de platine , l'opration marche bien ; quand le dgagement cesse , il 



